SUR VHIST. NATURELLE ET LES ARTS. 37; 



lavages. Je terai part u;;e autre tois , par la voie de ce Journal , du precede 

 que j'ai employe pour pouvcirl'en feparer. 



Le traitemenc du mineral gris dont j'ai I'honneur de vous entretenir, 

 conlifte en un premier grillage dans une enceinte muree, & les murs 

 qui I'entourent font perces de plufieurs foupiraux qui , ayant leur iflue 

 aji-defTus de la couche du mineral , conimuniquent au-dtiTous dans le 

 brafier qu'on allume, & qui fe fait avec du bois de hare fee & refendu : 

 on recouvre le lit de mineral de chaux vive, pour Boucher les intetftices 

 des morceaux de mine par ou I'air, penetrant avec trop d'ardeur, occafion- 

 neroit la fufion du mineral; & pour empccher la trop grande decrepita- 

 tion qui feroit fauter le mineral hors du fourneau , on fait de mcme griller 

 ou torrefier le mineral provenu des bocards , en y mclant de la chaux 

 vive dont on fait un mortier avec ce mineral. On torrefie ainfi 2 a 300 

 quintaux de mineral avec quinze buches refendues. 



Apres cepremier grillage, on porce le mineral a un fourneau a manchc, 

 ou il eft reduit en matte crue. 



Cette matte eft portee de nouveau aux grillages ; mais ceux ci font d'une 

 forme diiferente des premiers. Ce font des carres longs , dont le fol eft 

 incline : on y fait des lits de bois, fur lefquels on depofe la matte , qui 

 palfe ainfi fucceflivement par quinze de ces grillages , & Ton augmente 

 la quantite & la grolTeur du bois a mefure que le grillage approche defa 

 lin , c'eft a-dire, de fes derniers feux : enfin , on obtient une maffe 

 fpongieufe, oii Ton appergoit le metal a nu qui commence a coulet dans 

 les interftices de la matte. 



Cette matte ainfi torreiiee revient a la fonderie ; on la fond dans un 

 fourneau a lunette, pour la reduire encuivrenoir, & c'etoir a cet erat qu'on 

 la laifToit pour lui faire fubir les operations de la liquation. J'ai depins 

 change cette methode; & commc je trouvois ce mineral beaucoup trop 

 impur pour fubir ces operations, je le fais raffiner prefque enticrement; 

 ce qui fe fait ici dans des foyers, n'ayant pas encore etabli de fourneau 

 de reverbcre. Mais, malgre ce raffinage ,ie cuivre provenu eft encore im- 

 preene de parties heterogenes qui le rendent calTant & i'xxnt couleur 

 gtife blanchatre. 



Quant aux operations de la liquation , elles confiftent', comme per- 

 fonne nefignore, a imbiber le cuivre de plomb dans de juftes propor- 

 tions , apres avoir appauvri ce cuiv'e , s'il eft trop riche , a la contenance 

 de 12 a 13 onces feulement d'argent par quintal; ce qui fe fait en ajou- 

 tant d'auttes cuivres moins riches. 



On fait de ce melange de plomb & de cuivre des pains- de liquation , 

 qui, portes fur de? foyers particuliers , le degagent du plomb par un feu 

 de charbon affez fort pour le fondre , &: trop foible pour fondre le cuivre. 

 On coule le plomb en faumon , & on le porte au fourneau de coupelle , ou 

 il fe volatilife & fe vitrifie , 6c on oblient I'argent pur , qui couferve en- 



